-------かつてスピーカーのエッジやソフトドーム振動板にはビスコロイドが塗られていた。これは長年が経つと乾いて硬くなってしまう。ネットを見ると、これを復元したいと考えている人がけっこういる。ビスコロイドはもう入手できない。そこで代替品を検討してみた。補修の注意点ブレーキフルードの注意ダンプ材の枯れを数字で管理するビスコロイドとは何かビスコロイドというのは社名のことで、1925年デュポンが買収して1977年までデュポン・ビスコロイド社として存続していたという[Wiki]。ビスコロイドはセルロースを原料とする製品を生産していたというのでこれと何か関係があるらしい。似た名前の物質に「ビスコース」がある。これはセルロースから作られる黄色い粘り気のある物質で、レーヨンやセロファンの原料になるもの[Wiki]。これもダンプ剤としてスピーカーに使われた例があるようだ。ビスコロイドの正体は、このビスコースかもしれない。同じセルロース由来の物質に「ピロキシリン」があり液体絆創膏の主成分になっている。こちらは硬化すると樹脂状の塊になり粘性はない。今は何が塗られているのか今作られているソフトドームやエッジには何が塗られているのだろう。調べてみると、ダイアボンド工業のデービーボンド5508[2]という商品が見つかった。これはアクリルゴムに可塑剤を配合して軟化させたもの。これに近い代替品で一般に入手できそうなものは残念ながら無い。ソフトドームとエッジの補修方法1.軟化させる乾燥しただけなので、溶剤を加えて元に戻せると一番いい。この溶剤の候補にブレーキフルードがあり、既に多くの人が試していて一定の成果を挙げているが、接着剤への影響や長期安定性について十分検証されていない。2.上から塗る世間ではビスコロイドの替わりにいろんなものが試されている。ダンプ材が乾いてしまったソフトドームにダンプ材を塗ったら高音が良く出るようになったという報告があるが、いきなり塗るのではなく事前にテストしたものを塗りたい。ビスコロイドの代替品を見つける塗りに使えそうなダンプ材を集めて特性を調べてみた。候補は、セメダインスーパーX、ボンドG17クリア、ボンドGクリア、酢酸樹脂エマルジョン(木工用ボンド)、ピロキシリン(液体絆創膏コロスキン)。スーパーXは手元にホワイトしかなかったのでこれで実験。木工用ボンドは以前紹介したコーンの質量調整材[3]。JBLのE110にも塗られている。1.試料を作る候補の材料についてスティック形の硬化物を作る。スティック形の試料を作っている様子。紙の上に塗布して固まるのを待ち、水でふやかして分離する。コロスキンとボンドG17はヒケが多いので4~5回重ね塗りする必要がある。上から木工用ボンド、スーパーX、Gクリヤー、コロスキン。両サイドの羽根を切って太さをできるだけ揃える。まで1週間程度かかる。2.テスト方法テスト方法。図のように試料を机の端に固定して先端をたわませ、離したときの振動をよく観察する。振動数は材料の硬さによって違う。このテストではx2/x1に注目する。減衰の高いものほどx2/x1が小さく、tが短い。図の例では、減衰はA<B<Cの順になる。高い減衰を持つ材料は元の位置まで戻らずx3が残る場合がある。減衰は温度に大きく依存するので温度別に評価した。◎ダンプ材はG17がベストでありビスコロイドの代用に使えそうだ。溶剤で十分希釈して塗りに使う。完全乾燥には時間がかかる。ダンプ材の次候補はセメダインスーパーX。ソフトドームにはやや不適だが、エッジなら問題ない。柔らかい物性がf0の低減に寄与するだろう。これも溶剤で希釈して塗る。固まると以後の補修はできないので注意したい。スピーカーのエッジ補修では黄色いG17よりもGクリヤーやスーパーXの方が綺麗に仕上がる。スーパーXはクリアやブラックもあるので使い分けたい。溶剤はラッカー薄め液が使いやすい。補修の注意点ソフトドームはダンプ材を塗る量が難しい。塗ればその分減衰が増えるが、重くなって能率が落ちる。様子を見ながら薄塗りを重ねていくのが無難[4]。ブレーキフルードの注意ダンプ材を溶かすというこの液体、ダンプ材だけ溶けて接着剤は溶けない・・そんな都合のいいものだろうか。そこで、今回作った試料を使って影響を調べてみた。ブレーキフルードの影響を調べているところ。比較のためエチレングリコールを用意。結果、ブレーキフルードはダンプ材だけでなく接着剤も溶かすことがわかった。塗りすぎたり他の部に付かないよう扱いに注意したい。エチレングリコールの方はどの素材に対しても影響がないよう見えた。ブレーキフルードの成分にポリグリコールエーテルとある。これはおそらくポリエチレングリコールモノエーテル[Wiki]であってエチレングリコールとは違う。注:精密な秤がないので、上記は見た目と感触だけの評価。ダンプ材の枯れを数字で管理するエッジにブレーキフルードを塗った、柔らかくなった、成功!という話は多くあるが、できればその効果を数字で把握して管理したい。f0c(共振周波数)やζm(減衰比)などに表れる。測り方は以前紹介した通り[5]。ダンプ材が枯れてくるとf0cが上昇しζmが下がることでわかる。温度によっても変わるので、注意が必要。ソフトドームを補修する際も、聴感ではなく音圧特性を測りながら塗っていことで試行錯誤を減らしてベストな状態に早くたどり着けるに違いない。